Natürliches System der Eisenmeteoriten. 1061 



konstruktion der oktaedrischen Eisen. Entscheidet man sich 

 für eine stattgefundene Rückschlagbildung, als den wahr- 

 scheinlicheren Vorgang, so wird man leichthin zugeben, daß 

 nach dem Hinauswachsen des Kamacits über das ihm zu- 

 kommende Normalmaß in der nächsten Umgebung desselben 

 ein Überschuß an Nickel eingetreten sein muß. Dieser Nickel- 

 überschuß, der gleichzeitig einen Nickelüberschuß für die 

 Randzonen des Plessits bedeutet, hat im eutektoiden Ent- 

 mischungsrest, d. i. im Plessit zu einer angereicherten rand- 

 lichen Taenitausscheidung geführt. In den schmalen, zwischen 

 den Kamacitbalken eingeklemmten Blättern des Entmischungs- 

 restes wäre dann reiner oder nur von wenig sichtbarem 

 Kamacit oder nur in Spuren von Plessit begleiteter Band- 

 taenit krystallisiert, entsprechend dem Taenitrand der größeren 

 Plessitfelder. Mehr als mit einem erfolgten Rückschlage wird 

 die hier angenommene Bildungsart des Bandtaenits mit 

 dem von Guertler 1 als »Einformung« bezeichneten Prozesse 

 übereinstimmen, bei dem die großen Kamacitplatten auf Kosten 

 des Plessitkamacits angewachsen sind. 



Da die Entstehung des Plessits nach dem Kamacit, also 

 in einem Abkühlungsintervall erfolgt ist, wo Magnetisierbar- 

 keit vorhanden war, so mag auf diesen Umstand hingewiesen 

 sein, der es vermocht haben' könnte, eine stark angereicherte 

 Ausscheidung des stark magnetischen Taenits auf Kamacit, 

 beziehentlich ein Wandern des Taenits an den Rand des 

 Plessits zu bewirken. Auswanderung des Taenits aus 

 Plessit hat Rinne allerdings beim gegenteiligen Prozeß bei 

 Erhitzung des Meteoreisens von Tamarugal (El Inca) beob- 

 achtet. 



Des öfteren läßt sich zwischen der Taenithülle und dem 

 Kernplessit eine taenitfreie oder jedenfalls eine sehr taenitarme 

 tiefgraue Zone von Kamacit beobachten. Es ist eine an 

 Taenit verarmte Kamacitzone. Weiter gegen das Zentrum 

 des Plessits wiederholen sich helleuchtende taenitische und 

 matte Zonen, es ist eine taenitreiche und taenitarme Schalen- 

 bildung parallel den Grenzen der ausgefüllten Lücken. Es 



1 Guertler W., Metallographie, Bd. I, 1, p. 163, Berlin. 1912. 



